( i.iiG ) 



cordent parfaitement avec ceux obtenus précédemrrient par M. Friedel 

 sur les cristaux préparés par la simple fusion du molybdate amorphe. 



» 4. M. Didier vient de préparer le molybdate neutre de cérium iso- 

 morphe avec la schéelite par la fusion d'un mélange de niolvbdate neutre 

 de sodium et de chlorure céreux, on d'un mélange de molybdate acide de 

 sodium et d'oxyde cérosocérique. Depuis l'année 1884, j'ai obtenu le 

 molybdate de cérium en cristaux octaédriques isomorphes avec la wulfé- 

 nite par la seule fusion du molvbdate amorphe, et par conséquent d'après 

 une méthode différente de celle de M. Didier. Mais les résultats de mes 

 expériences sont restés jusqu'à présent inédits. 



» Lorsqu'on mélange à la température ordinaire des solutions conte- 

 nant des quantités équimoléculaires de sulfate céreux et de molvbdate de 

 soude, on obtient d'abord un précipité blanc gélatineux, qui bientôt 

 change de couleur et devient jaune et cristallin. L'analyse du précipité par- 

 faitement desséché montre qu'il est formé de molybdate neutre de cérium. 

 On a obtenu 43, 08 pour 100 d'oxyde céreux, au lieu de 43, 3o qu'on aurait 

 d'après la formule CeMoO'. Par la fusion de ce molvbdate dans une at- 

 mosphère inerte, on obtient un culot d'une matière cristalline homogène 

 ayant la même composition cpi'avant la fusion et tapissée par des géodes 

 de cristaux octaédriques de molybdate céreux. Ces cristaux ont une den- 

 sité égale à 4» 56 et, d'après les mesures faites par M. La Valle à l'Insti- 

 tut minéralogique de l'Université de Rome, présentent les angles suivants : 



Arêtes terminales (n). Arêtes basâtes (n). 



n =; nombre des arêles mesurées sur chaque cristal. 



n. n. 



!«■■ cristal 80. g'V (lo) 48-48' (1) 



2" » 80. 9.12 (10) 48.56 (3) 



3° )> 80. i3 (2) 



4" » 80.17 (2) 



5" « 8o.ii.3o (5) 48.34 (1) 



» La forme du molybdate de cérium que M. Didier et moi avons pré- 

 paré par des méthodes différentes confirme l'analogie de structure molé- 

 culaire de quelques combinaisons des métaux de la cérite avec les combi- 

 naisons correspondantes du calcium et du plomb, analogie sur laquelle je 

 crois devoir encore insister, cpioique plusieurs chimistes contestent aujour- 

 d'hui l'importance des considérations qui se fondent sur l'isomorphisme. » 



